Braun': Defonnationsströtne und magnetische Eigenschaften. 9G7 



Ob rechts und links gCAVundene Eisenspulen, -welche permanent 

 longitudinal in einer solcheji Spule magnetisirt sind, sich entgegen- 

 gesetzt verhalten, habe ich bei der Kleinheit der Effecte nicht mit 

 Sicherheit entscheiden können. 



6. Die Versuche, welche ich im letzten Paragraphen beschrieb, 

 waren veranlasst durch die unzweifelhaft feststehende Thatsache, dass 

 im Nickel eine starke longitudinale Magnetisirung die Erscheinungen 

 in der früher angeführten Weise abzuändern vermag. Dem entsprechend 

 waren die magnetisirenden Kräfte so angeordnet, dass sie möglichst 

 rein longitudinal magnetisiren soUten. Die Beobachtungen ergeben 

 zunächst nur das negative Resultat, dass, wenn überhaupt, so jeden- 

 falls keine einfache Beziehung der Ströme zu den Ändprungen der 

 magnetischen Momente besteht. Insofern enthalten sie eine Bestäti- 

 gung des schon auf anderem Wege gewonnenen Resultates, dass das 

 äussere Feld nicht die Ursaclie der Ströme sein könne. Sie scheinen 

 auch in longitudinal magnetisirtem Eisen Deformationsströme anzu- 

 deuten, welche den in Nickel beobachteten entsprechen. Doch will 

 ich diese in der jetzigen Abhandlung nicht weiter verfolgen. 



Es scheint mir vielmehr zunächst wichtiger, die Wirkungen 

 zu Studiren. welche eine luöglichst rein circulare Magne- 

 tisirung hervorruft. Denn erst ein Vergleich mit den davon her- 

 rührenden Effecten wird eine Entscheidung über die in erster Linie 

 interessirende Frage ei'möglichen , ob man die im Nickel auftretenden 

 Ströme als eine neue Erscheinung aufzufassen hat, oder ob sie gleich- 

 falls aus circularer Magnetisirung erklärbar sind. 



Von diesem Gesichtspunkte aus sind die Bedingungen, welche 

 in den vorigen Versuchen hergestellt waren, offenbar nicht die 

 günstigsten. Circulare Magnetisirung, welche allein durch Induction 

 Ströme von der Beschaffenheit der in Rede stehenden geben kann, 

 erhält man bekanntlich, wenn man durch einen Eisendi-aht einen 

 kräftigen Strom hindurchschickt. Wenn es auch nicht möglich ist, 

 imr circulare oder nur longitudinale Magnetisirung herbeizuführen, 

 so gelingt es doch verhältnissmässig leicht, die Stromeffeete circularer 

 Magnetisirung in Eisen kennen zu lernen unter Benutzung der folgenden 

 Thatsache. Magnetisirt man Eisen unter Verhältnissen, welche für 

 das Entstehen longitudinaler Magnetisirung möglichst günstig sind, 

 so gibt dasselbe, selbst nach starken permanenten Magnetisiiimgen, 

 Ströme, welche nur sehr schwach sind im Verhältniss zu den bei 

 Nickel auftretenden. Die Angaben des vorigen Paragraphen geben dazu 

 einige Belege. Leitet man aber durch Eisen einen Strom von grosser 

 Dichtigkeit (4 Ampere/Mm") hindurch, so dass man für das Auftreten 

 circularer Magnetisirung günstige Bedingungen schafft, so zeigen die 



